JURNAL FISIKA DAN TERAPANNYA p-ISSN: 2302-1497, e-ISSN: 2715-2774 http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jft

## KOEFISIEN  PENYERAPAN  BUNYI  BAHAN  AKUSTIK  DARI PELEPAH PISANG DENGAN VARIASI UKURAN SERAT

## Novita Suherman, Ihsan, dan Rahmaniah
Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: novitasuherman70@gmail.com

## INFO ARTIKEL
Status artikel: Diterima: 16 Mei 2020 Disetujui: 29 Juni 2020 Tersedia online: 10 Januari 2021
Keywords: Banana, acoustics, sound absorption, frequency, Polyester Resin.

## ABSTRACT
This study aimed to determine  the  effect of fiber size of the sound absorption coefficient of acoustic material  of  banana.  In  this  study,  the  size  of  the fiber used is 10 mesh, 20 mesh, and 40 mesh wi th a  board  thickness  of  1cm.  The  value  of  the frequency used is 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz,  and  2000  Hz.  The  result  showed  that  the smaller the size of the fiber, the more high sound absorption  coefficient  is  generated.  Good  sound absorption coefficient is the mesh size of 40 with a  frequency  of  125  Hz  at  a  thickness  of  1  cm  is equal  to  0.255.  This  suggests  that  the  acoustic boards made of banana can be used as a silencer because it meets the ISO 11654 standard

## 1. PENDAHULUAN
Semakin maju ilmu pengetahuan maka teknologi elektronik yang digunakan semakin berkembang.  Misalnya  alat  elektronik  yang  banyak  menimbulkan  kebisingan  yaitu  audio. Kebisingan pada transportasi yaitu motor, pesawat, mobil dan kereta api dapat menimbulkan kebisingan.  Untuk  itu  sangat  diperlukan  material  akustik  yang  mampu  meredam  atau mengurangi  kebisingan.  Selama  ini  bahan  yang  digunakan  sebagai  peredam  kebisingan terbuat  dari  bahan  yang  cukup  mahal,  sebab  itu  sangat  dibutuhkan  bahan  alternatif  untuk peredam suara yang mudah didapatkan di sekitar masyarakat dan relatif murah. Salah satu material akustik adalah dengan menggunakan komposit serat pelepah pisang.
Dinding peredam suara berfungsi untuk meredam kebisingan di dalam ruangan dan dapat digunakan pada frekuensi tinggi ataupun frekuensi rendah. Pada pemasangan peredam kebisingan perluh diperhatikan beberapa aspek seperti pada posisi, kerapatan material, dan
Novita Suherman, dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2020) Vol. 7 (2): 114-118
pemelihan. Pelepah pisang mempunyai potensi serat  yang sangat bagus, sehingga pepelah pisang salah satu alternatif bahan baku dalam pembuatan perdam suara yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peredam suara pada bahan dari alam yaitu pelepah pisang. Batang pisang yang kering memeliki tekstur yang berserabut dan berpori sehingga pelepah pisang dapat menjadi bahan dasar meterial dinding kedap suara.
Pelepah pisang adalah bahan yang berpori  yang digunakan sebagai peredam suara, batang  pisang  juga  merupakan  limbah  pertanian  yang  belum  banyak  digunakan.  Sekarang batang  pisang  pun  mulai  dijadikan  sebagai  serat  pakaian  ataupun  kertas  selain  itu  dapat digunakan  sebagai  pintalan  benang  untuk  kain  rajuk.  Pelepah  pisang  memiliki  jaringan selular  dengan  pori-pori  yang  saling  berhubungan  namun  jika  pelepah  pisang  dikeringkan maka akan semakin lebih bagus karena akan menjadi padat menjadikannya suatu bahan yang memiliki daya serap yang cukup bagus. Serat pelepah pisang  memiliki sifat tarik yang cukup bagus dan memiliki sifat tahan basah. Meterial yang bersifat lembut, berpori dan berserat di yakini mampu menyerab bunyi energi suara yang mengenainya.Papan serat merupakan salah satu jenis produk komposit atau panel kayu yang terbuat dari serat atau bahan-bahan yang berlignoselulosa lainnya, yang diikat dengan perekat atau bahan pengikat lainnya kemudian dikempa panas.
Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Evi Indrawati (2009) tentang koefisien penyerapan bunyi bahan akustik dari pelepah pisang dengan kerapatan yang berbeda. Dari penelitian ini  diperoleh  bahwa  pengaruh  kepadatan  terhadap  nilai  koefisien  bahan  akustik dari pelepah pisang yaitu semakin padat bahan yang digunakan semakin besar nilai koefisien yang dihasilkan. Penelitian lainnya di lakukan oleh obimita Ika Permatasari ( 2014) tentang papan  partikel  dengan  jenis  jagung  manis  (sweet  corn)-  zea  mays  saccharata  mempunyai nilai koefisien serat bunyi yang paling baik. Nilai koefisien serap bunyi rata-rata mencapai 0,215 pada rentang frekuensi 200-1200 Hz dan nilai tertinggi pada frekuensi 200 Hz yaitu sebesar 0,273. Komposisi 55% memeliki nilai koefisien serap bunyi sebesar 0,220 yang lebih baik dibandingkan komposisi 35% sebesar 0,108. Komposisi mempengaruhi kerapatan dari papan partikel, komposisi 55% memeliki kerapatan yang lebih rendah di bandingkan dengan komposisi 35% semakin rendah kerapatannya semakin besar nilai koefisien serap bunyi yang di hasilkan
Penelitian  ini  dilakukan  oleh  Andi  Ulfayanti  (2016)  tentang  studi  karakteristik material  akustik  berbahan  sandwich  kertas  koran  dan  gabus  dengan  perekat  sagu. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa koefsien penyerapan bunyi dengan variasi ketebalan menunjukkan bahwa semakin besar frekuensi sumber yang diterima maka semakin besar  pula  nilai  koefisien  penyerapan  bunyinya.  Sedangkan  koefisien  penyerapan  bunyi dengan  variasi  susunan  material  menunjukkan  bahwa  letak  gabus  mempengaruhi  nilai koefisien bunyi yang diperoleh. Nilai koefisien penyerapan bunyi terbesar pada ketebalan 18 mm  dengan  frekuensi  2000  Hz  yaitu  sebesar  0,26  dan  nilai  koefisien  penyerapan  bunyi terkecil pada ketebalan 14 mm dengan frekuensi 125 Hz yaitu sebesar 0,01.

## 2. METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  kita  membuat  papan  akustik  dari  pelepah  pisang  yang  telah dikeringkan.  Menyiapkan  pelepah  pisang  yang  sudah  kering  didalam  baskom. Membersihkan  pelepah  pisang  yang  sudah  kering  dari  kotoran,  setelah  itu  pelepah  pisang dipotong kecil-kecil. Memasukan bahan ke dalam mesin penggilingan. Menyaring pelepah pisang dengan menggunakan mesh 10, 20 dan 40. Menimbang massa bahan dan perekat yang akan digunakan. Mencampurkan antara bahan pelepah pisang dan perekat resin polyester ke dalam  wadah,  kemudian  di  aduk  hingga  perekat  merata.  Memasukkan  bahan  yang  telah tercampur  dengan  perekat  ke  dalam cetakan    25 cm  x  25  cm  sambil  ditekan.  Memasukan bahan  yang  telah  dicampurkan  ke  dalam  alat hotpress .  Melakukan  pengempaan menggunakan alat hotpress . Mengulangi kegiatan dengan variasi ukuran serat yang berbeda. Untuk  prosedur  kerja  pengambilan  data  koefisien  penyerapan  bunyi,  pertama-tama  kita menyiapkan  ruang  sampel  dan alat  pengujian  sampel.  Memasukkan  speaker  dan alat  ukur Sound  Level  Meter ke  dalam  ruang  sampel,  kemudian  menyambungkan  speaker  dengan komputer yang telah diinstalkan dengan aplikasi Soft True Tone Generation . Menyalakan sumber bunyi (speaker bluetooth) dengan frekuensi 125 Hz dan membaca nilai pada alat ukur Sound  Level  Meter  tanpa  sampel  uji,  kemudian  mencatat  data  didapatkan  sebagai  nilai intensitas bunyi sebelum melalui bahan akustik. Mengulangi dengan frekuensi yang berbeda yakni  250  Hz,  500  Hz,  1000  Hz,  dan  2000  Hz.  Mengulangi  menggunakan  sampel  yang berbeda (dengan ukuran sampel 10 mesh. 20 mesh, dan 40 mesh). Mengukur intensitas bunyi (setelah  melalui  bahan  akustik)  menggunakan  sound  level  meter.  Setelah  melakukan pengukuran kita mencatat  nilai intensitas awal (I O) dan sebagai intensitas akhir (I). Setelah didapatkan I O dan I maka dapat dianalisis nilai koefisien penyerapan bunyi pada pembuatan dinding akustik tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan    dari  hasil  pengukuran  untuk  mengetahui  nilai  koefesien  penyerapan bunyi dengan variasi ukuran serat  ditunjukkan dalam grafik berikut:
Gambar 1 : Hubungan Koefesien Penyerapan Bunyi Terhadap Ukuran Serat  dengan Variasi Frekuensi
0,000 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,300 0 20 40 60 K oee fe si e n P e ye ra p an Bun yi f = 125 Hz f = 250 Hz f = 500 Hz f = 1000 Hz f = 2000 Hz
Novita Suherman, dkk. / Jurnal Fisika dan Terapannya (2020) Vol. 7 (2): 114-118
Pelepah pisang merupakan bahan yang tergolong sebagai penyerap berpori  dimana, berdasarkan dari grafik diatas dapat disimpulkan bahwa koefisien peyerapan bunyi baik pada mesh 40. Hal ini karena pelepah pisang tergolong bahan yang berpori, koefisien penyerapan bunyi dari pelepah pisang menunjukkan bahwa pelepah pisang bisa menyerap bunyi. Hal ini karena karakterikstik dari serat pada pelepah pisang yang bisa digunakan sebagai pengganti bahan kain atau berdaya simpan tinggi, sehingga pelepah pisang memenuhi syarat sebagai bahan untuk papan akustik ataupun sebagai penyerapan bunyi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  koefisien  penyerapan  bunyi  dengan  variasi ukuran serat diketahui bahwa nilai koefesien bunyi terbesar pada mesh 40 dengan frekuensi 125 Hz dikarenakan daya serap bahan kurang. Dimana dapat dilihat pada salah satu frekuensi yaitu pada frekuensi 125 Hz dengan ukuran serat 40 mesh didapatkan 0,255, ukuran serat 20 mesh  didapatkan  0,248,  dan  ukuran  serat  10  mesh  didapatkan  0,170  sehingga  dapat disimpulkan bahwa daya serap bahan yang baik terdapat pada ukuran serat 40 mesh hal ini dikarenakan nilai intensitas yang didapatkan lebih kecil dari pada kedua ukuran serat lainnya dan nilai koefesien penyerapan bunyi yang didapatkan adalah nilai tertinggi berdasarkan hasil penelitian.
Pada  grafik  di  atas  memperlihatkan  nilai  koefisien  penyerapan  bunyi  yang  paling tinggi pada frekuensi 125 Hz sebesar 0,255. Intensitas bunyi yang diguanakan pada penelitian ini  adalah  80-100  dB    yang  merupakan  intensitas  kebisingan  pada  jalan  hiruk  pikuk, perusahan sangat gaduh, peluit polisi dan kantor gaduh. Sehinggah dapat disimpulkan bahwa papan akustik dari pelepah pisang dapat digunakan pada ruangan dengan kebisingan tersebut.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  papan  akustik  yang  terbuat  dari  pelepah  pisang  dapat digunakan  sebagai  peredam  suara  karena  memenuhi  standar  ISO  11654  yang  mengatakan bahwa  material  dikatakan  dapat  menyerap  bunyi  apabila  meterial  tersebut  memiliki  nilai koefisien bunyi lebih besar dari 0,15.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa semakin kecil ukuran serat papan  akustik  pelepah  pisang  maka  semakin  tinggi  koefisien  penyerapan  bunyi  yang dihasilkan. Koefisien penyerapan bunyi yang terbaik diperoleh pada papan akustik dengan ukuran serat 40 mesh dengan ketebalan 1 cm dan frekuensi 125 Hz yaitu sebesar 0,255. Nilai koefisien  penyerapan  bunyi  tertinggi  pada  frekuensi  125  Hz  sebesar  0,255.  Hal  ini menunjukkan bahwa papan akustik yang terbuat dari pelepah pisang dapat digunakan sebagai peredam suara karena memenuhi standar ISO 11654 .

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Alih Bahasa Prasetio, Lea & Adi, Rahmad W. Penerbit erlangga Jakarta. Bambang, M, & Prihambodo, T. 2009. Fisika Dasar untuk Mahasiswa IlmuKomputer&Informatika . Yokyakarta Bell., 1994, Industrial Noise Control Fundamentals and Applications , New York.
Buchari.  2007. Kebisingan  Industri  dan Hearing  Conservation Program .  Sumatera  Utara: Universitas Sumatera Utara
Departemen Agama. 2002. Alqur’an dan Terjemah. Jakarta: Bumi Aksara.
Doelle. Leslie L. 1985. Akustik Lingkungan. Jakarta: Erlangga. Dowell.  E.,  H.  1978. Reverberation  time,  absorption,  and  impedanc (Journal  of  the Acoustical Society of America 64, City David,  Halliday & Resnick Robert. 1985. Fisika jilid 1 Edisi Ketiga . Diterjemahkan Oleh Silaban, Pantur & Sucipto Erwin. Bandung: Erlangga Douglas C. Giancoli. 2001. Fisika Edisi ke Lima Jilid 1 . Jakarta erlangga. Felix Asade1, Ikhwansyah Isranur. Perancang Tabung Impedansi dan Kajian Ekperimental Koefisien  Serap  Bunyi  Paduan  Alumunium-Magnesium ”  Volume.  6,  No.2 September 2013
Gabriel, j.F.” Fisika Lingkungan “ jakarta : Hipokrates Hananto, sidik. 2010. Handout Perkuliahan Mata kuliah fisika bangunan . Bandung: fakultas pendidikan teknologi dan kejuruan universitas pendindikan indonesia.
Hani, Ahmad Ruslan. 2010. Teori dan Aplikasi Fisika kesehatan . Yokyakarta: nuha Offset. Hugh D Young, Rogger A. Freedman. 2003. Fisika universitas . Jakarta: Erlangga
Indrawati, Evi. . Koefisien Penyerapan Bunyi Bahan Akustik Dari Pelepah Pisang Dengan Kerapatan  Yang  Berbeda .  Skripsi  Malang:  Fakultas  Sains  Dan  Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.
ISO 11654, 1997. Australian Standard Acoustical Sound Absorbsi for Use in building-rating of Sound Absorbsi .
Maloney, T.M. 1993. Modern Partikel Board and Dry Process Fiberboard Manufacturing.
Miller Freeman, inc San Fransiscoinektika Vol. 13, no. 1 (2013) Mediastika, C.E. 2005. Akustika Bangunan , Penerbit Erlangga, Jakarta Satwiko, Prasasto, 2004, Fisika Bangunan Edisi 1,ANDI, Yogyakarta94, Industrial Nois Suharyani dan Mutiari, Dhani. Limbah Pelepah Pisang Raja Susu Sebagai Alternatif Bahan Dinding Kedap Suara . Sinektika Vol. 13, no. 1 (2013
Sugiyantto, A & Sustini, E. 2011. Kajian Fenomena Resonansi Gelombang pada Beberapa Alat  Musik  dan  Animasinya  Dalam  Ponsel  Menggunakan  Flashlite. 2011. Vol. 1.
Jurusan, Aryulius, dkk. Pengukuran kebisingan ruang laboratorium teknik  telekomunikasi dan informasi jurusan teknik eletron fakultas teknik . Universitas sriwijaya. Tipler, Paul A. 1998. Fisika Untuk Sains & Tekhnik Edisi Ketiga Jilid 1 . Tippler,1998. Fisika untuk Sains dan Teknik. Jilid 1. Alih bahasa,Lea Prasetio,Rahmad,W.Adi. Jakarta: Erlangga.
Utamiati, 2016 . Pengukuran Kebisingan . Universitas Sumatera Utara.